( i353 ) 



ÈLECTROMAGNÉTISME. — Reclierclie sur [a vitesse d'aimantation et de désaiman- 

 tation du fer, de la fonte et de l'acier; par M. M. Deprez. 



« En poursuivant mes études sur les électro-aimants et sur leur appli- 

 cation à l'enregistrement de phénomènes très-rapides, études dont les pre- 

 miers résultats ont été déjà communiqués à l'Académie, j'ai été amené à 

 rechercher quelle était l'influence de la nature du fer d'un électro-aimant 

 sur la durée des phases d'aimantation et de désaimantation. A cet effet, j'ai 

 employé un enregistreur qui sera décrit dans une prochaine Communica- 

 tion et dans lequel les pièces de fer constituant l'électro-aimant sont amo- 

 vibles, toutes les autres pièces, telles que bobines, armature, style, etc., 

 restant les mêmes, de façon à mettre en évidence l'influence du métal consti- 

 tuant l'électro-aimant. Pour mesurer la durée des phases d'aimantation et 

 de désaimantation, j'ai mis en usage la méthode indiquée dans ma première 

 Communication sur les chronographes électriques. 



» La partie métallique des électro-aimants, que je plaçais successivement 

 dans les hélices magnétisantes, était constituée par deux noyaux de i milli- 

 mètres de diamètre et de 1 3 millimètres de longueur. Les bobines dans 

 lesquelles passait le courant contenaient i4 mètres de fil de -g- de milli- 

 mètre de diamètre. La pile employée consistait en un élément de Bunsen, 

 modifié par M. Dulaurier. Enfin les variétés de fer essayées ont été le fer 

 ordinaire du commerce, le fer doux spécial pour télégraphe, la fonte mal- 

 léable, la fonte grise, enfin l'acier fondu élire et trempé. 



» Les résultats obtenus ont été tout à fait inattendus; car le fer doux, le 

 fer ordinaire, la fonte malléable et même l'acier trempé ont donné, à très- 

 peu de chose près, les mêmes résultats pour la durée des phases d'aiman- 

 lation et de désaimantation, savoir : 



Durée de la désaimantation . . 0,oo025 



» de l'aimantation (approximative) o,ooi5o 



» La fonte grise a donné de meilleurs résultats encore, car la durée de 

 l'aimantation s'est réduite à J^-^^ de seconde environ. Ce serait donc ce 

 dernier métal qui permettrait d'atteindre la plus grande rapidité possible 

 dans la transmission des signaux. 



» En résumé, avec mes enregistreurs actuels, tels qu'ils seront décrits bien- 

 tôt, on peut obtenir des signaux parfaitement nets, se succédant à ~-v ^^ 

 seconde d'intervalle, en employant n'importe quelle nature de for pour 

 les éleclro-aimants, et à ■^~ de seconde lorsque ces derniers sont en fonte 



